46 DESIRE KORDA. 



in graueu, blätterigen Lamellen. Trotz letzterer Form, welche 

 an flache Prismen erinnert, haben wir es hier ebenfalls mit 

 Kristallen des regulären Formsystems zu tun, und zwar mit 

 Oktaedern, deren zwei Seiten sieh zum Nachteile der übrigen 

 stark entwickelt haben. 



Was endlich das Supersilicid FeSi^ anbelangt, deren Kristalle 

 Herr Professor Moissan unter dem Mikroskop zu untersuchen sich 

 die Mühe nahm, so kristallisiert dasselbe in polygonalen Lamellen, 

 welche ebenfalls dem tesseralen System angehören. Man kann 

 dieselben von den Siliciumkristallen sowohl wegen der Kristall- 

 form als der Farbe unterscheiden. Letztere werden nämlich von 

 dunkelgrauen regulären Oktaedern gebildet oder aber aus nadei- 

 förmigen Prismen, welche aus ineinander gewachsenen Oktaedern 

 gebildet sind und gewöhnlich in Trieder- oder Rhomboederspitzen 

 enden, hingegen bildet das in Frage stehende Supersilicid bläu- 

 liche, undurchsichtige Lamellen. 



Die unter Leitung des Verfassers stehende elektrochemische 

 Fabrik in Bozel (Savoyen) betreibt seit zwei Jahren als ein von 

 ihr entwickeltes neues Grewerbe die Herstellung von Ferrosilicium 

 im elektrischen Ofen für die Bedürfnisse der Stahlindustrie. Es 

 handelt sich nicht um geringe Quantitäten, sondern um mehrere 

 Tausend KilogTamme pro Tag. Es sind zu diesem Zwecke 

 14 Ofen von je 45 Volt Spannung und 5000 Ampere vorhanden, 

 von welchen jeder täglich eine Tonne 25%iges oder eine halbe 

 Tonne 50%iges Ferrosilicium erzeugen kann. Es kommt in dieser 

 Anlage Grleichstrom zur Verwendung. 



Die verwendeten Rohstoffe, wie Eisenerz oder Eisenabfälle, 

 Drehspähne u. s. w., dann Kiesel und zur Reduktion des letzteren 

 dienende Kohle werden bezüglich ihrer Reinheit gehörig kon- 

 trolliert, damit die erhaltenen Produkte in den von den Stahl- 

 fabriken vorgeschriebenen Grenzen der Reinheit bleiben. Es stehe 

 hier als Beispiel der noch zulässigen Maximalwerte für Unrein- 

 heiten eine Analyse von FeSi (Si ^ 25 %). 



Si = 25,49 % 

 P = 5>2 

 S = 0,10 „ 

 C = 0,363 „ 



